St. Kallenberg, 
•190 
Fig. 1. 
ununterbrochene Reihe von Mischkristallen. Es herrscht also Über- 
einstimmung' mit den Ergebnissen, die Ginsberg gefunden hatte. 
Das Minimum fand Ginsberg bei der Konzentration 87,2 °/o Mn Si0 3 
und 12,8% CaSi0 3 gelegen. 
In unserer Mischungsreihe liegt das Minimum bei 90% MnSi0 3 
und 10 ü /o CaSi0 3 . 
Der Unterschied zwischen beiden Bestimmungen liegt inner- 
halb der Fehlergrenze. 
Ginsberg bezeichn ete das System als ein isomorphes. Nachdem 
aber das künstliche Kalksilikat hexagonal (1. c.) oder monoklin (1. c.) 
mit kleinem Achsenwinkel (2E = 0 — 8°) kristallisiert und der Rho- 
donit triklin ist, erscheint es uns zweckmäßiger, die Reihe als iso- 
dimorph zu bezeichnen. Es wäre möglich, daß auch das Mangan- 
metasilikat, ähnlich wie das Calciummetasilikat, in zwei dimorphen 
Formen existiert. A. Gorgeu 1 hat auch den künstlichen Rhodonit 
als monoklin bestimmt, und Ginsberg spricht, um die Isomorphie 
zwischen CaSi0 3 und MnSi0 3 zu erklären, die Vermutung aus, 
daß Rhodonit auch in einer monoklinen Modifikation Vorkommen kann. 
Alle in der Natur vorkommenden Rhodonite entsprechen nicht 
der Formel des chemisch reinen Rhodonits, sondern sind 
Mischungen des Mn- Silikates mit hauptsächlich Ca-, Fe- und Mg- 
Silikat. Der natürliche Rhodonit kann , wie die Analysen in 
C. Doelter’s Handbuch der Mineralogie angeben , bis 40 % Ca- 
oder Fe-Silikat aufnehmen , während der Gehalt von Mg-Silikat 
nicht mehr als höchstens 10% beträgt. Doch sieht man, wie 
1 P. N. Tschirwinsky, Künstliche Mineraldarstellung, p. 342. 
